744 Löwe. Versuche um das Tellur im Grossen 



Verbrennen des Öles ein Regulus am Boden des Tiegels sich 

 sammelte. 



Die Menge des auf die angegebene Weise dargestellten Rohtel- 

 lurs beträgt im Ganzen über 4 Pfund, woran nur der kleinste Theil 

 als Pulver zurückbehalten wurde, die dem hohen k. k. Finanzmini- 

 sterium zur Verfügung gestellt werden sollen. Eine andere Partie 

 Tellur von beinahe 10 Loth ist noch besonders durch schweflige 

 Säure gefällt und geschmolzen worden; das äussere Ansehen schon 

 lässt die reinere Beschaffenheit dieses Tellurs vermuthen. 



Von dem durch schAveflige Säure gefällten Tellur wurde eine 

 kleine Partie in einer Porzellanröhre in einer Atmosphäre von Was- 

 serstofTgas destillirt. Das Tellur wurde zu diesem Ende theils in 

 geschmolzenem, theils in gepresstem Zustande in ein Porzellan- 

 schifFchen gefüllt und dieses in eine Meissner Porzellanröhre ge- 

 schoben, deren eines Ende mit einem Apparate zur Entwickelung von 

 trockenem Wasserstoffgase verbunden, an dem anderen Ende aber 

 ein gekrümmtes Glasrohr angesteckt war. Die Porzellanröhre lag in 

 einem französischen Röhrenofen, gegen vorne etwas geneigt; die 

 Temperatur wurde allmählich bis zum Rothglühen der Röhre gestei- 

 gert, und gleichzeitig WasserstoiTgas durchgeleitet. Es setzte sich 

 anfangs in der Glasröhre etwas Wasser, dann ein graues Sublimat 

 ab, endlich entwickelte sich ein dem Schwefelwasserstoff ähnlicher 

 Geruch, welcher aber hier dem Tellurwasserstoff zuzuschreiben war, 

 angezündet mit einer blaulichweissen Flamme verbrannte, und hierbei 

 sowohl in der Glasröhre als auf einer kalten Porzellanfläche einen 

 grauen Metallspiegel absetzte. Beim Öffnen der Porzellanröhre be- 

 fand sich das Tellur geschmolzen im untersten Theile der Röhre; 

 auf dem Schiffchen war ein theils grauer, theils brauner Rückstand 

 «•eblieben, das Porzellan war aber von allen Seiten mit einem 

 metallglänzenden Telluranfluge belegt, welcher fest daran haftete. 

 Das geschmolzene Tellur besass eine zwischen stahlgrau und zinn- 

 weiss liegende Farbe mit Metallglanz und krystallinischem Gefüge; 

 auf der Oberfläche Avaren, wie bei dem Antimon, feine strahlige 

 Zeichnungen bemerkbar. Das specifische Gewicht desselben fand ich 

 zu G-180. Diese Reinigungsmetbode des Tellurs wurde einigemal 

 wiederholt und gelang auch immer mit Beobachtung der Vorsicht, 

 den Gasstrom anfangs sehr zu moderiren und denselben überhaupt 

 erst dann auf das Tellur einwirken zu lassen, nachdem die Tempo- 



